## Jurnal

## Talenta Sipil

## Volume 6 Nomor 2, Agustus 2023, 363-369

## Pengaruh Penambahan Aditif Sikament-Ln terhadap Kuat Tekan Beton Mutu Tinggi dengan Variasi Nilai Slump
Ibrahim*, Kosim, Firdha Razhanah, Reynaldy Aji Nugraha, R. Reza Fahruddin Politeknik Negeri Sriwijaya *Correspondence email: Ibrahim@polsri.ac.id
Abstrak. Beton mutu tinggi  yang tercantum dalam SNI 03-6468-2000 beton didefinisikan sebagai  beton yang memiliki kuat tekan  yang diisyaratkan  fc’≥ 41  Mpa. Dari penelitian  ini  diperoleh data kuat tekan  beton pada umur  28  hari  seperti  berikut:  nilai  kuat  tekan  beton  normal  sebesar  41,72  MPa,  kuat  tekan  beton  campuran sikament-ln  0,6  %  slump  5  sebesar  45,65  MPa,  kuat tekan  beton  campuran  sikament-ln  1  %  slump  6  sebesar 47,38  MPa,  kuat  tekan  beton  campuran  sikament-ln  1,4  %  slump  7  sebesar  44,20  MPa,  kuat  tekan  beton campuran  sikament-ln 1,8 % slump 8  sebesar 45,65 MPa 38,65 MPa. Dapat diketahui dari  hasil penelitian  ini kuat tekan yang ideal adalah kuat tekan pada campuran sikament-ln 1 % slump 6 hal ini dikarenakan nilai kuat tekannya jauh lebih besar jika dibandingkan kuat tekan tanpa campuran sikament-ln.
Kata Kunci : beton, agregat, mutu tinggi, sikament-ln, variasi slump
Abstract. High-strength concrete listed in SNI 03-6468-2000 concrete is defined as concrete having the required compressive strength of fc'≥ 41 Mpa. From this study, data obtained from the compressive strength of concrete at  the  age  of  28  days  as  follows:  the  value  of  the  normal  concrete  compressive  strength  of  41.72  MPa,  the compressive strength of the Sikament-ln mixture of 0.6% slump 5 of 45.65 MPa, the compressive strength of the Sikament-mixed concrete.  -ln  1%  slump 6 of 47,38 MPa, compressive  strength of mixed concrete  Sikament-ln 1.4% slump 7 of 44.20 MPa, compressive strength of mixed concrete of Sikament-ln 1.8% slump 8 of 45.65 MPa 38 ,65MPa. It can be seen from the results of this study that the ideal compressive strength is the compressive strength  of  the  Sikament-ln  mixture  of  1%  slump  6  this  is  because  the  compressive  strength  value  is  much greater than the compressive strength without the Sikament-ln mixture.

## Keywords: concrete, aggregate, highstrength, sikament-ln, slump variation

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  beton  dewasa  ini  telah  mengalami  peningkatan  sedemikian  pesatnya sehingga  manusia  dituntut  kreativitasnnya  dalam  menciptakan  inovasi  baru  untuk  kemajuan peradaban.  Demikian  pula  dalam  bidang  konstruksi,  penelitian-penelitian  sering  dilakukan  dalam upaya  menciptakan  alternatif  teknologi  yang  cukup  inovatif  (Hadidi,  2013).  Tinjauan  Beton  yang bermutu  baik  mempunyai  beberapa  kelebihan  diantaranya  mempunyai  kuat  tekan  tinggi,  tahan terhadap  korosi  oleh  kondisi  lingkungan,  tahan  aus,  dan  tahan  terhadap  cuaca  (panas,  dingin,  sinar matahari,  hujan)  (Dapas,  2020).  Beton  juga  mempunyai  beberapa  kelemahan,  yaitu  lemah  terhadap kuat tarik, mengembang dan menyusut bila terjadi perubahan suhu,  sulit  kedap air  secara  sempurna, dan bersifat getas, (Tjokrodimuljo, 1996).
Penelitian tentang beton yang terus berlangsung pada saat ini bertujuan untuk mendapatkan beton yang  berkualitas  baik  dan  bermutu  tinggi,  untuk  mendapatkannya  perlu  dicampur  dengan  bahan tambahan  ( admixture )  sebagai  bahan  tambahan  campuran  beton  (Rahmat,  2016).  Sikament  LN merupakan bahan tambah yang dapat membantu beton meningkatkan performancenya pada waktu yang lebih  cepat  dan  berfungsi  ganda  mengurangi  jumlah  air  pencampuran  yang  diperlukan  untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu dan mempercepat pengikatan beton (Andika,2020 dan Arman,2019).  Berdasarkan  uraian  diatas  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  mengenai Pengaruh Penambahan  Aditif Sikament LN Terhadap Kuat Tekan Beton Mutu  Tinggi Dengan Variasi Nilai Slump.
Dalam  penelitian  ini  untuk  mempermudah  pembahasan  diberikan  batasan-batasan  masalah sebagai mana kadar pencampuran Sikament LN yaitu 0,6%, 1%, 1,4% dan 1,8%. Pengujian kuat tekan dilakukan pada umur beton 7, 14 dan 28 hari. Mutu beton  yang dipakai  FC’ 41 MPa. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui berapa nilai kuat tekan beton pada umur 7, 14 dan 28 hari dengan variasi slump dan penambahan aditif Sikament LN.

## METODE
Tahapan pengumpulan data yang kami lakukan dalam penelitian ini menggunakan data premier dan sekunder, data premier di sini dimaksudkan bahawa data yang diperoleh dari data hasil pengujian, sedangkan data sekunder didapatkan dari studi pustaka standar yang berlaku seperti SNI dan ASTM. SNI  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  SNI  03-1972-1990  tentang  Metode  Pengujian  Slump Beton , SNI 15-2049-2004 tentang Semen Portland ,
SNI  1972-2008  Tentang  Cara  Uji  Slump  Beton , dan  SNI  PD-T-04-2004-C  tentang  Tata  Cara Pembuatan dan Pelaksanaan Beton Berkekuatan Tinggi.
Adapun Pengujian material meliputi pengujian  Analisa  Saringan, Berat Jenis dan Penyerapan, Kadar  Air  dan  Kadar  Lumpur,  Bobot  Isi  Gembur  dan  Bobot  Isi  Padat,  Kekerasan  Agregat  kasar. Pengujian  semen meliputi Berat Jenis  Semen,Waktu  Ikat dan Konsistensi.  Prosedur yang dilakukan setelah  pengujian  material  meliputi  Pembuatan  Benda  Uji,    Slump  Test,  Percetakan  Benda  Uji  dan Pengujian Kuat Tekan Beton.

## HASIL
Pengujian  material  pembuatan  beton  bertujuan  untuk  menentukan  spesifikasi  yang  sesuai dengan  ketentuan  dalam  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  yang  kemudian  hasilnya  akan  digunakan untuk menentukan proporsi campuran material pembuatan beton.
Tabel 1. Hasil Pengujian Agregat Kasar dan Agregat Halus
Pengujian Agregat Halus Agregat Kasar Satuan Analisa Saringan 2,57 2,82 % Berat Jenis SSD 2,68 2,67 gr Penyerapan 2,77 0,86 % Kadar Air 3,35 3,05 % Kadar Lumpur 2,91 0,78 % Bobot Isi Gembur 1,23 1,29 Kg/ltr Bobot Isi Padat 1,37 1,41 Kg/ltr Kekerasan Agregat 18,85 - %
Sumber: Data Olahan (2021)
Dari  Tabel  1,  setiap  hasil  pengujian  agregat  kasar  dan  agregat  halus  harus  memenuhi  standar SNI.  Berdasarkan  pengujian  Analisa  Saringan  Agregat  Halus  tergolong  dalam  pasir  dengan  tingkat kehalusan sedang (Zona 2). Nilai Berat Jenis SSD Agregat Kasar dan Agregat Halus masing-masing 2,68  dan  2,67  dimana  nilai  standar  spesifikasinya  2,5.  Sedangkan  untuk  penyerapan  Agregat  Halus dan  Kasar  masing-masing  2,77  dan  2,86  telah  memenuhi  spesifikasi  di  mana  nilai  standarnya  3%. Hasil  Pengujian  Kadar  Air  Agregat  Halus  dengan  spesifikasi  nilai  standar  3%-5%  adalah  sebesar 3,35%  dan  Agregat  Kasar  dengan  nilai  spesifikasi  <  5%  adalah  sebesar  3,05  %.  Kadar  Lumpur Agregat Halus dan Kasar masing-masing 0,78% dan 2,92% nilai ini memenuhi  nilai  spesifikasi  SNI untuk agregat halus 5% dan Agregat Kasar 1%. Hasil pengujian Bobot Isi Gembur dan Padat Agregat Halus adalah 1,23 Kg/ltr dan 1,37 Kg/ltr sedangkan untuk Agregat Kasar sebesar 1,29 Kg/lt dan 1,41 Kg/ltr  memenuhi  standar  SNI  yang  mana  disyaratkan  1,2-1,5  Kg/ltr.  Sedangkan  nilai  kekerasan agregat kasar sebesar 18,85 nilai ini memenuhi standar SNI yang mana nilainya <20%.
Tabel 2. Hasil Pengujian Sement Portland Pengujian Semen Satuan Berat Jenis 3 gr/ml Waktu Ikat 12,69 menit Konsistensi 10,9 mm
Sumber: Data Olahan (2021)
Dari  Tabel  2,    Berat  Jenis  Semen  dalam  SNI  15-2531-1999  memiliki  standar  3,00-3,20  gr/ml ini  artinya  nilai  sebesar  3    gr/ml  memenuhi  standar  spesifikasi.  Pada  pengujian  Waktu  Ikat  Semen penurunan  25  mm  pada  menit  ke  102,69  menit.  Kemudian  untuk  pengujian  Konsistensi  Semen didapat nilai sebesar 10,9 mm.
Ibrahim  et  al.,  Pengaruh  Penambahan  Aditif  Sikament-Ln  terhadap  Kuat  Tekan  Beton  Mutu  Tinggi  dengan Variasi Nilai Slump

## Pembahasan Kuat Tekan
Tabel 3. Hasil Kuat Tekan Karakteristik Beton Normal No. Slump Beban Max (kN) Luas Penampang (cm²) Kuat Tekan Umur Beton (MPa) 7 Hari 14 Hari 28 Hari 1 5 585 176,715 33,10 2 5 609 176,715 34,46 3 5 640 176,715 36,22 1 5 685 176,715 38,76 2 5 643 176,715 36,38 3 5 679 176,715 38,42 1 5 708 176,715 40,06 2 5 744 176,715 42,10 3 5 748 176,715 42,32 Jumlah 103,78 113,56 124,48 Kuat Tekan Rata-Rata 34,59 37,85 41,49 Standar Deviasi 7 MPa Kuat Tekan Karakteristik Rencana 41 MPa
Sumber: Data Olahan (2021)
Tabel 4. Hasil Kuat Tekan Karakteristik Beton Campuran Sikament LN 0,6% dengan Slump 5
No. Slump Beban Max (kN) Luas Penampang (cm²) Kuat Tekan Umur Beton (MPa) 7 Hari 14 Hari 28 Hari 1 5 660 176,715 37,35 2 5 681 176,715 38,54 3 5 649 176,715 36,73 1 5 718 176,715 40,63 2 5 731 176,715 41,37 3 5 759 176,715 42,95 1 5 828 176,715 46,86 2 5 790 176,715 44,7 3 5 802 176,715 45,38 Jumlah 112,62 124,95 136,94 Kuat Tekan Rata-Rata 37,54 41,65 45,65 Standar Deviasi 7 MPa Kuat Tekan Karakteristik Rencana 41 MPa Sumber: Data Olahan (2021)
Tabel 5. Hasil Kuat Tekan Karakteristik Beton Campuran Sikament LN 1% dengan Slump 6
No. Slump Beban Max (kN) Luas Penampang (cm²) Kuat Tekan Umur Beton (MPa) 7 Hari 14 Hari 28 Hari 1 6 728 176,715 41,46 2 6 740 176,715 42,14 3 6 734 176,715 41,80 1 6 817 176,715 46,23 2 6 775 176,715 43,86 3 6 804 176,715 45,5 1 6 837 176,715 47,36 2 6 845 176,715 47,81 3 6 830 176,715 46,97 Jumlah 125,4 135,59 142,14 Kuat Tekan Rata-Rata 41,80 45,20 47,38 Standar Deviasi 7 MPa Kuat Tekan Karakteristik Rencana 41 MPa
Sumber: Data Olahan (2021)
Tabel 6. Hasil Kuat Tekan Karakteristik Beton Campuran Sikament LN 1,4% dengan Slump 7
No. Slump Beban Max (kN) Luas Penampang (cm²) Kuat Tekan Umur Beton (MPa) 7 Hari 14 Hari 28 Hari 1 7 613 176,715 34,69 2 7 622 176,715 35,2 3 7 668 176,715 37,8 1 7 717 176,715 40,57 2 7 724 176,715 40,97 3 7 690 176,715 39,04 1 7 780 176,715 44,13 2 7 807 176,715 45,66 3 7 755 176,715 42,72 Jumlah 107,69 120,58 132,51 Kuat Tekan Rata-Rata 35,90 40,19 44,17 Standar Deviasi 7 MPa Kuat Tekan Karakteristik Rencana 41 MPa
Sumber: Data Olahan (2021)
Tabel 7. Hasil Kuat Tekan Karakteristik Beton Campuran Sikament LN 1,8% dengan Slump 8
No. Slump Beban Max (kN) Luas Penampang (cm²) Kuat Tekan Umur Beton (MPa) 7 Hari 14 Hari 28 Hari 1 8 606 34,29 2 8 627 176,715 35,48 3 8 604 176,715 34,18 1 8 817 176,715 36,39 2 8 775 176,715 35,25 3 8 804 176,715 34,23 1 8 176,715 39,61 2 8 176,715 37,86 3 8 176,715 38,42 Jumlah 103,95 105,87 115,89 Kuat Tekan Rata-Rata 34,65 35,29 38,63 Standar Deviasi 7 MPa Kuat Tekan Karakteristik Rencana 41 MPa
Sumber: Data Olahan (2021)

## Peningkatan Kuat Tekan
Gambar 1. Grafik kuat tekan beton dan umur beton
Sumber : Data olahan (2021)
Ibrahim  et  al.,  Pengaruh  Penambahan  Aditif  Sikament-Ln  terhadap  Kuat  Tekan  Beton  Mutu  Tinggi  dengan Variasi Nilai Slump
Tabel 8 Kuat Tekan Benda Uji Kode Benda Uji Kuat Tekan Benda Uji (MPa) 7 Hari 14 Hari 28 Hari BN Slump 5 34,59 37,85 41,49 BC Slump 5 37,54 41,65 45,65 BC Slump 6 41,80 45,20 47,38 BC Slump 7 35,90 40,19 44,17 BC Slump 8 34,65 35,29 38,63
Sumber: Data Olahan (2021)
Tabel Regresi
Gambar 2. Regresi Beton Normal
Sumber : Data olahan (2021)
Gambar 3. Regresi Beton Campuran – Slump 5 Sumber : Data olahan (2021)
Gambar 4. Regresi Beton Campuran – Slump 6 Sumber : Data olahan (2021)

## Variasi Nilai Slump
Gambar 5. Regresi Beton Campuran – Slump 7 Sumber : Data olahan (2021)
Gambar 5. Regresi Beton Campuran – Slump 8 Sumber : Data olahan (2021)
Dari hasil pengujian kuat tekan beton seperti yang ada di grafik nilai regresi (R²) menunjukkan nilai  yang  hampir  mendekati  1,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  model  dikategorikan  baik.  Nilai  regresi mempunyai karakteristik sepert, nilainya yang selalu positif dan nilai R² maksimal 1.

## SIMPULAN
Dari hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  diperoleh  data  kuat  tekan  beton  pada  umur  28  hari  sebagai berikut:  kuat  tekan  beton  normal  sebesar  41,49  MPa,  kuat  tekan  beton  campuran Sikament-Ln 0,6%  dengan  slump  5  sebesar  45,65  MPa,  kuat  tekan  beton  campuran Sikament-Ln 1%  dengan slump  6  sebesar  47,38  MPa,  kuat  tekan  beton  campuran Sikament-Ln 1,4%  dengan  slump  7 sebesar  44,17  MPa  dan  kuat  tekan  beton  campuran Sikament-Ln 1,8%  dengan  slump  8  sebesar 38,63 MPa.
2. Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan,  beton  mutu  tinggi  campuran Sikament-Ln 1  %  dengan slump 6 pada umur 28 hari diperoleh nilai kuat tekan sebesar 47,38 MPa, nilai ini lebih besar dari nilai kuat tekan beton normal tanpa aditif sebesar 41,49 MPa.
3. Dari  hasil  penelitian  ini  juga  dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  tinggi  nilai  slump  dan  semakin banyak aditif yang dicampurkan akan mengurangi atau menurunkan nilai kuat tekan beton, hal ini dapat dilihat pada nilai kuat tekan beton campuran sikamet-ln 1,4% slump 7 umur 28 hari sebesar 44,17 MPa dan beton campuran sikament-ln 1,8% slump 8 umur 28 hari sebesar 38,63 MPa.
4. Persentase  kenaikan  dan  penurunan  dengan  membandingkan  beton  normal  tanpa  campuran sikament-ln dan beton campuran sikament-ln dapat dilihat dari nilai berikut:
 Beton nornal dengan beton campuran sikament-ln 0,6% slump 5 = 10,02%
 Beton nornal dengan beton campuran sikament-ln 1% slump 6 = 14,19%
 Beton nornal dengan beton campuran sikament-ln 1,4% slump 7 = 6,46%
 Beton nornal dengan beton campuran sikament-ln 1,8% slump 8 = -6,9%

## DAFTAR PUSTAKA
Arman,  A,  2019 . Study  Eksperimen  Pengaruh  Campuran  Sika  LN  dalam  Meningkatkan Kuat Tekan Bata Beton Ringan , Jurnal Menara Ilmu Vol. 13, No.1. Andika,  Y.,  &  Bida  Rehi,  N.  2020. Pengaruh  Waktu  Pencampuran  terhdap  Kuat  Tekan  Cmapuran Beton Dengan Bahan Tambah Sikament-LN . Jurnal Karkasa, Vol. 6, No. 1. Dapas  Servie  O,  Sumajouw  Marthin  D.J.  2020, Studi  Eksperimental  Pengujian  Kuat  Tekan  Beton Menggunakan Kapur dan Batu Apung Sebagai Bahan Pengganti Sebagaian Semen , Jurnal Sipil Statik, Vol.8 No.5.
Hadidi, Chrisna Djaja Mungokk. 2013. Studi Eksperimental Pemakaian High Range Water Reducing dengan  Sikament  LN  Terhadap  Beton  Mutu  Normal  Menggunakan  Metode  ACI .  Jurnal Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura, Vol.1, No.1.
Rahmat,  Hendriyani  Irna,  Anwar  Moh.  Syaiful,  2016. Analisis  Kuat  Tekan  Beton  dengan  Bahan Tambahan Reduced Water dan Accelerated Admixture , Jurnal Info Teknik Vol. 17, No.2. SNI 03-1972-1990. Metode Pengujian Slump Beton. ICS. Bandung. SNI 15-2049-2004. Semen Portland . Badan Standarisasi Nasional. Bandung. SNI 1972-2008 Tentang Cara Uji Slump Beton. Badan Standarisasi Nasional, Jakarta. SNI  PD-T-04-2004-C. Tata  Cara  Pembuatan  dan  Pelaksanaan  Beton  Berkekuatan  Tinggi. Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah.
Tjokrodimuljo, Kardiyono, 1996. Teknologi Beton, Penerbit Nafiri, Yogyajarta.